ЭСБЕ/Вапа
Вапа представляет один из частных случаев резерва или резервата (см. Резерв) — приема весьма распространенного в ситцепечатании и который состоит в том, что на ткань, перед крашением ее в кубе индиго в синий цвет, набивают особый состав, который предохраняет (резервирует) покрытые им места так, что после окрашивания и последующей очистки пропуском на слабую серную кислоту эти места оказываются белыми, и по ним затем может быть произведена расцветка другими красками. Главная составная часть вапы — соли окиси меди. Во время крашения в заправленном кубе, вследствие содержащейся в нем щелочи, в тех местах, где набита вапа, выделяется окись меди, которая быстро переводит растворимое белое индиго в нерастворимое голубое, не проникающее в толщу волокна, а остающееся на поверхности и легко удаляемое при очистке. В состав вапы входит камедь, глинка, клей, ярь-медянка и медный купорос. Вапа готовится различной густоты, в зависимости от того, предназначается ли она для ручной или машинной набивки. В первом случае она делается более жидкою и в состав ее входит меньше камеди, глинки и клея. В состав , кроме медных солей, входят еще свинцовые, напр. трехосновной уксусно-кислый свинец. При окрашивании в тех местах, где набита такая вапа, оседает в порах волокна нерастворимая основная уксусно-свинцовая соль, и ткань после очистки и пропуска через раствор хромпика окрашивается в этих местах в желтый цвет вследствие образования хромо-свинцовой соли.  имеет тот же состав, что и вапа желтая, но на ткани узор оранжевого цвета образуется в том случае, если до пропуска на хромпик окрашенная в кубе и очищенная ткань пропускается через раствор извести; после такой обработки при проходе через раствор хромпика образуется уже основная хромо-свинцовая соль оранжевого цвета. . Химизм применения этой вапы основывается на том обстоятельстве, что если ввести в состав вапы медные соли в количестве, недостаточном для полного предупреждения доступа белого индиго к ткани, то ткань, конечно, окрашивается в слабо-синий, голубой цвет. Если в эту же вапу ввести и свинцовые соли, то после пропуска на хромпик образующийся желтый цвет, вместе с голубым, дает сложный зеленый, однако, большею частью, плохого оттенка, так как трудно регулировать количество осаждающегося на ткань голубого индиго.

ЭСБЕ:Крашение